291 
Bulletin  physico  - mathématique 
292 
No  1.  geschlagenes  Messing Spec.  Gew.  8,5598 
» 2.  gegossenes  Messing Spec.  Gew.  8,2! 67 
» 3.  geschlagenes  Messing Spec.  Gew.  8,4977 
» 4.  Gegossenes  Messing  .......  Spec.  Gew.  8,2624 
• 5.  Hartgezogenes  engl.  Tafelmessing.  Spec.  Gew.  8,4465 
"6.  — — — Spec.  Gew.  8,4930 
» 7.  Gegossenes  Messing Spec.  Gew.  8.3089 
» 8.  Dasselbe  Messing,  stark  gehämmert  Spec.  Gew.  8,6045 
« 9.  Dasselbe  Messing,  nach  dem  Häm- 
mern noch  stark  gewalzt Spec.  Gew.  8,5746. 
Die  drei  letzten  Nummern  waren  aus  demselben  Gusstück 
geschnitten,  so  dass  die  grosse  Verschiedenheit  in  ihrem 
Specif.  Gewicht,  in  ihrer  Elasticität  und  dem  Einfluss,  den 
die  Wärme  auf  die  letzten  ausübte,  nur  in  der  verschiedenen 
Bearbeitung  ihren  Grund  haben  konnte,  nicht  aber  in  Mi- 
No  2,  4,  7 sind  gegossenes  weiches  Messing,  die  übrigen 
hartes,  hartgezogenes  oder  gehämmertes  und  gewalztes;  das 
erste,  das  gegossene,  hat  einen  grösseren  Coefficienten , als 
das  harte;  nur  No  5 macht  eine  Ausnahme. 
Platina.  . . 
Spiegelglass, 
Gusseisen  No  4.  ß = 0,001840 
Gusseisen  No  3.  ^ = 0,001618. 
ß = 0,00020110 
ß = 0,0001242 
Stahl. 
Gewalzter  weicher  Stahl  No  5. 
Englischer  Schmiedestahl  No  15. 
Weicher  Gusstahl  No  6 . . . 
Weicher  Gusstahl  No  7 . . . 
ß = 0,0003478. 
= 0,0003198. 
= 0,0002419. 
= 0,0002988. 
schungsverschiedenheiten. 
Englischer  Schmiedestahl  No  14  . = 
= 0,0002555. 
Von  den  mit  diesen  Messingsstäben  angestellten  Versuchen 
Eisen. 
wiil  ich  nur  einen  vollständig 
anführen,  von  den  andern  nur 
das  Endresultat. 
Schwedisches  Schmiedeisen  No  10  . . . 
ß = 0,0004555. 
Messingsstab  No  1. 
Englisches  gewalztes  Bandeisen  No  i2.  . 
4416. 
Erster 
Versuch. 
— — — No  13  . 
4625. 
a)  Gewicht  oben: 
Englisches  Schmiedeeisen  No  9 . . . . 
Gewalztes  Eisenblech  No  1 , der  Breite  der 
3761. 
Temper.  Schwingungdauer.  Temper.  Schwingungsdauer. 
-4-  13,7  12''0882  — 1 1 ,°4  7^0938 
-4-13,7  12,1575  —11,2  7,1000 
Walzung  nach  ausgeschnitten  . . . . 
Dasselbe  No  2,  der  Länge  der  Walzung 
nach  herausgeschnitten  ...... 
ß = 0,0003533 
4252. 
Mittel  13,7  12,1229 
— 11,3  7,0969. 
Rothes  Kupfer 
ß = 0,0005570. 
b)  Gewicht  nach  unten: 
Zink. .... 
6444. 
Gold  ......  
3937 
1 Osc.  = 
= 0''6764 
Blei 
3035. 
woraus  ; 
ß = 0,00047956. 
ß.  Einfluss  höherer  Temperatur  auf  die  Elasticität 
Zweiter 
Versuch. 
der  festen  Körper. 
Derselbe  Stab  wurde  etwas  länger  genommen  und  ein 
Wir  haben  schon  oben  gesagt,  dass  sich  die  Temperatu- 
kleineres  Gewicht  angeklemmt. 
ren  von  der  gewöhnlichen  Zimmertemperatur  bis  in  die  Nähe 
a)  Gewicht  nach  oben. 
der  Temperatur  des  kochenden  Wassers  erstreklen  Die  Me- 
Temper.  Schwingnngsdauer. 
-4-15,60  ll''0100 
Temper.  Schwingungsdauer. 
- 5,°05  7^3630. 
tallstäbe,  mit  denen  die  Untersuchungen 
angestellt  worden, 
waren  dieselben , wie  in  den  vorhergehenden  : 
b)  Gewicht  nach  unten. 
Messing  No  1 ... 
ß = 0,0004764. 
1 Osc.  = 
= 0,6807 , 
für  niedrige  Temperaturen  fanden  wir  oben 
ß — 0 0004596. 
woraus 
Der  Einfluss  der  Wärme  auf  die  Elasticität  nimmt  also 
ß — 0,0004596 
mit  der  Temperatur  zu. 
also  im  Mittel 
Messingstab  No  2 
ß = 0.0005258- 
ß — 0,0004696 
1 • 
Derselbe  Stab  gab  bei  niedriger  Temper.  . 
ß — 0,0005255. 
Messingstab  No  2 
ß = 0,0005255 
Messingstab  No  6 
ß = 0,00050044. 
- No  3 
ß = 0,0004731 
Bei  niedriger  Temperatur  fanden  wir. 
ß = 0,0004757. 
— No  4 
ß = 0,0005405 
Messingstab  No  7 . . ... 
ß = 0,<  005396. 
— No  5 
ß = 0,0005363 
Gab  bei  niedriger  Temperatur  .... 
ß = 0,0005061. 
- No  6 
ß — 0,0004757 
Messingstab  No  8 
ß = 0,0004716. 
— No  7 
ß = 0,0005061 
Gab  bei  niedriger  Temperatur 
ß = 0,0004813. 
— No  8 
ß = 0,00048 13. 
Messingstab  No  9 . 
ß = 0,0004855. 
